利用水泥净浆搅拌机和标准法维卡仪,水泥标准稠度净浆对标准试杆(或试锥)的沉入具有一定的阻力。通过试验不同含水量水泥净浆的穿透性,以确定水泥标准稠度净浆所需加入的水量。水泥净浆搅拌机,标准法维卡仪, 代用法维卡仪,量水器,天平三、实验条件1 试验室温度为20ْC±2ºC,相对湿度应不低于50%;水泥试样、拌和水、仪器和用具的温度应与试验室一致;2 湿气养护箱的温度为20ْC±1ºC,相对湿度不低于90%;3 试验用水必须是洁净的饮用水。(如有争议时应以蒸馏水为准)1 标准法(1)试验准备:① 维卡仪金属棒能自由滑动;②调整至试杆接触玻璃板时指针对准零点;③搅拌机运行正常。(2) 水泥净浆的拌制:用水泥净浆搅拌机搅拌,搅拌锅和搅拌叶片先用湿布擦过,将拌和水倒入搅拌锅内,然后在5s~10s内小心将称好的500g水泥加入水中,防止水和水泥溅出;拌和时,先将锅放在搅拌机的锅座上,升至搅拌位置,启动搅拌机,低速搅拌120s,停15s,同时将叶片和锅壁上的水泥浆刮入锅中间,接着高速搅拌120s停机。(3) 标准稠度用水量的测定步骤拌和结束后,立即将拌制好的水泥净浆装入已置于玻璃底板上的试模中,用小刀插捣,轻轻振动数次,刮去多余的净浆;抹平后迅速将试模和底板移到维卡仪上,并将其中心定在试杆下,降低试杆直至与水泥净浆表面接触,拧紧螺丝1s~2s后,突然放松,使试杆垂直自由地沉入水泥净浆中。在试杆停止沉入或释放试杆30s是记录试杆距底板之间的距离,升起试杆后,立即擦净;整个操作应在搅拌后1.5min内完成。以试杆沉入净浆并距底板6mm±1mm的水泥净浆为标准稠度净浆。其拌和水量为该水泥的标准稠度用水量(P),按水泥质量的百分比计。2 代用法:(1)试验准备;(2)称样、进样:采用调整水量方法时、拌和用水量是先按经验确定一个水量,然后逐次改变用水量,直至达到标准稠度为止;采用不变水量方法时,拌和用水量为142.5mL(准确至0.5mL);(3)水泥净浆的拌制(同上);(4)装模测试。